566 
tout à fait remarquable et intéressante: augmen- 
tant peu ou même maintenue constante jusqu'à 
300°, elle augmente rapidement et passe par un 
f & 
Uo Lao iso 
Ra K% 
2e 


Zo Lo 

too 



loco 2 %so leo 5: Go re so Goo Moos lies 1220 
Fig. 86. — Propriélés mécaniques d'un acier donnant à l'élat 
recuit R=— 45 hg., après revenu à diverses températures. 
[En abscisses, tempéralures de revenu. 
maximum vers 600-700°; la résilience atteint 
doncla valeur la plus élevée à une température un 
peu inférieure au point de transformation. Le 







P Rai 4% 
fe) 
Go Gao 
5e 
CEA 
Soe 
ye 
CI 
& 400 
36 
22 
350 
28 
244 
% Zoo 
15 
12 
100 
2 
y 
e o 
Fig. 87. — Propriétés mécaniques d'un acter donnant à l'élat 
recuit R = 62 Kg., après revenu à diverses températures. 
maximum de résilience a une valeur bien supé- 
rieure non seulement à la résilience du métal 
trempé, — bien entendu, — mais aussi à celle du 
métal recuit. On peut dire que le maximum de 
résilience présenté par un acier est obtenu par 
une trempe suivie d’un revenu fait à 600 ou 700°. 

Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

Enfin, au point de vue module d’élasticité, on 
note, d'après. M. Chévenard, des variations assez 
tourmentées!. 
Dans les aciers spéciaux, on observe les mêmes 
phénomènes, du moins sile métal a pris l’as- 
pect martensitique par trempe. Si cette struc- 
ture est due à la composition du métal (teneurs 
assez élevées en nickel, manganèse et chrome), 
le revenu sera sans action (il ne s’agit pas ici 
d'un recuit avec refroidissement excessivement 
lent, tel que celui qui a permis à M. Portevin? 
> 
P ÇA? 
è 
is 
cu 
Co 
56 
s2 
48 
Lors 
Lo 
36 


D iso 2 lo £os Goo Yo re Voo lue Uoo 1200 
Fig. 88. — Propriétés mécaniques d'un acier donnant à l'état 
recuit R = 70 kg., après revenu à diverses lempératures. 
de faire apparaître la perlite dans des aciers 
martensitiques au chrome à C — 0,2; Cr — 13. 
à 150/.). Toutefois, pour les aciers sur la limite 
des aciers perlitiques et martensitiques, qui 
prennent la trempe à l'air, après chauffage à 
8509, on note bien que le revenu poussé jusqu’au 
voisinage du point de transformation amène 
un adoucissement très net du métal. 
Il nous paraît intéressant de bien insister sur 
ce point par des exemples; pour cela, nous re- 
produisons les courbes très nettes données dans 
le dernier catalogue de MM. Schneider et Cie, 
qui contient sur les aciers spéciaux une docu- 
mentation vraiment très remarquable ; les cour- 
bes ont trait à un acier chsome-nickel auto-trem- 
pant, dont la composition n’est pas donnée 

1. Revue de Métallurgie, Mémoires, p. 61; janv.-fév, 1919. 
2, Revue de Métallurgie, 1913, Mémoires, p. 808. 

